РЕЦЕПТУРА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ (Консультация центрального радиоклуба)

I. СКЛЕИВАНИЕ

В радиолюбительской практике сплошь и рядом возникает необходимость склеивать самые разнообразные предметы: бумагу, картон, кожу, материю, металл, керамику, дерево, пластмассу, стекло и т. д.

Для склеивания наиболее пригодны столярный и казеиновый клей, но рецептура их приготовления для разных целей различна.

1. Столярный клей

Приготовление обыкновенного столярного клея. Плиту сухого столярного клея разбивают на мелкие кусочки и размачивают их в холодной воде до полного разбухания. Остатки воды сливают, а разбухший клей кладут в металлическую или эмалированную посуду и разогревают в водяной бане до кипения. Водяной баней называется подогревание клея не непосредственно на огне, а в посуде с кипящей водой. На огонь ставится кастрюля с водой, на дно которой опускают подставку и на нее ставят банку с клеем так, чтобы кипящая вода в кастрюле не доходила до краев банки на 3–5 сантиметров. Когда вода в кастрюле закипит, находящаяся в ней банка с клеем нагреется и клей начнет кипеть. Паровая баня предохраняет клей от подгорания и быстрого выпаривания (загустения).

Приготовленный таким образом клей применяют для склеивания дерева, фанеры и других предметов, только в горячем виде. Лучше всего работать жидким клеем.

Столярный клей непригоден для склеивания листов картона и бумаги при изготовлении каркасов катушек самоиндукции, дросселей, силовых, низкочастотных и звуковых катушек, так как он разбухает от сырости и катушки расклеиваются или коробятся. Поэтому для склеивания картона и бумаги применяют клей синдетикон — значительно менее чувствительный к сырости.

Синдетикон. Синдетикон приготовляется из готового горячего столярного клея тремя способами:

1. В жидкий горячий столярный клей прибавляют 10–20 процентов хромовых квасцов (двухромокислый кали).

2. В густой горячий столярный клей прибавляют крепкой уксусной эссенции из расчета одну чайную ложку эссенции на 100 граммов столярного клея.

В обоих случаях клей кипятят еще один раз.

Высохший синдетикон не пригоден к употреблению, поэтому его приготовляют ровно такое количество, которое необходимо для работы, или хранят в жидком виде в герметически закупоренной посуде.

3. Для того, чтобы приклеивать кожу к коже или кожу к картону или металлу (например, при ремонте динамиков), синдетикон приготовляют следующим способом: в горячем столярном клее растворяют на каждые 100 граммов клея 3 грамма хромовых квасцов и 3 грамма глицерина.

Водонепроницаемый клей. В тех случаях, когда требуется водонепроницаемый клей (например, для склеивания ящика радиопередвижки или ящика для уличного динамика и т. д.), столярный клей приготовляют на масле. Разбухшие в воде кусочки клея (100 граммов столярного клея на 160 граммов воды) разогревают в водяной бане с натуральной олифой. Количество олифы берется в зависимости от желаемой густоты клея. Чем больше будет олифы, тем жиже получится клей, тем дольше он сохнет, но такой клей будет более эластичен и водонепроницаем.

2. Казеиновый клей

Большой популярностью у радиолюбителей пользуется казеиновый клей. Чистый казеин приготовляют путем створаживания снятого молока уксусом, получившийся осадок (творог) отжимают под прессом, размельчают и сушат. Высушенный казеин тщательно растирают в порошок и просеивают. Ниже приводится четыре рецепта для приготовления казеинового клея, применяемые в радиолюбительской практике.

1. Наиболее распространенным и универсальным казеиновым клеем, пригодным для самых разнообразных целей (приклеивание стекла к корпусу измерительного прибора, цоколя радиолампы к баллону, прикрепление шкалы настройки к корпусу приемника и т. п.), считается раствор сухого казеина (в порошке) в водном 10—20-процентном растворе буры до требуемой густоты клея.

2. Для склеивания стекла со стеклом, керамики и. фарфора казеиновый клей приготовляется по следующему рецепту:

сухого казеина в порошке — 25 граммов[1]

жидкого стекла — 50 граммов

Этот клей необходимо хранить в герметически закрытой посуде.

3. Для склеивания металла со стеклом, фарфором и керамикой пользуются казеиновым цементом. Для его приготовления берут:

казеина сухого в порошке — 20 граммов

воды — 10 граммов

гашеной извести в порошке — 4 грамма.

Этот цемент применяют немедленно по его приготовлении.

4. Для склеивания металлических изделий и водонепроницаемой шпаклевки швов металлических коробок употребляют казеиновый цемент, приготовленный по следующему рецепту:

казеина сухого, в порошке — 6 граммов

гашеной извести в порошке — 8 граммов

мелкого чистого речного песка — 8 граммов

жидкого стекла — 14 граммов

Вода добавляется до желаемой густоты приготовляемого цемента. Казеиновый клей медленно сохнет и хорошо схватывает склеиваемые поверхности.

3. Другие рецепты для склеивания

Для специальных работ радиолюбители употребляют некоторые составы клея, замазки и цемента. Приводим несколько рецептов.

1. Для склеивания между собой стекла, фарфора и слюды употребляется следующий состав клея:

желатина — 20 граммов

квасцов хромовых — 1 грамм

воды — до требуемой густоты клея.

2. Клей для целлулоида:

ацетона, или амилацетона —20 граммов

целлулоида мелкими кусочками — 2 грамма.

3. Для закрепления на каркасах наматываемых витков катушки применяется также коллодий.

4. Для склеивания органического стекла (плексигласа) применяют двухлорэтан, в котором растворяются до густоты резинового клея мелкие кусочки плексигласа. Склеивают так же, как резину. Склеенные предметы сушатся 20–30 часов, в зависимости от густоты клея.

5. Кислотоупорная замазка для аккумуляторных банок:

асбеста — 20 граммов

сернокислого бария — 10 граммов

жидкого стекла (25 %) — 20 граммов

6. Замазка для шпаклевки швов и склеивания металла:

свинцового глета — 20 граммов

графита — 20 граммов

жженой извести — 20 граммов

мела в порошке — 40 граммов

олифы — 80 граммов

Применяется в нагретом состоянии.

7. Водонепроницаемые составы для пропитки самодельных банок, картонных прокладок и сосудов под кислотные аккумуляторы и водоналивные элементы:

канифоли — 80 граммов

технического вазелина — 10 граммов

или вара — 67 граммов

минерального масла —33 грамма.

8. Замазка Менделеева для склеивания стекла, металла, керамики и т. д.:

канифоли — 90 граммов

воска — 24 грамма

мумии в порошке — 30 граммов

олифы — 3 грамма.

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

1. Художественная отделка ящиков радиоаппаратуры

Для художественной отделки деревянных ящиков радиоприемников и усилителей нередко применяют латунные фасонные накладки, окрашенные в заранее подобранный цвет. Мы приводим два рецепта обработки латуни для указанных целей.

Первый рецепт:

воды — 250 граммов [2]

едкого натра — 10 граммов

молочного сахара — 10 граммов

концентрированного раствора

медного купороса — 10 граммов[3]

Погруженные в приготовленный раствор, предварительно тщательно очищенные от жирных пятен, латунные изделия приобретают:

через 3 минуты — золотистый цвет

через 5–6 минут — голубоватый цвет

через 8-10 минут — радужный цвет

Второй рецепт:

нашатырного спирта (10-% раствор) —75 граммов

меди углекислой — 20 граммов

Погруженные в этот раствор латунные изделия приобретают через 1–3 минуты синевато-черный цвет.

Для нанесения надписей и рисунков на железных и латунных панелях применяется следующий состав:

воды — 270 граммов

медного купороса — 100 граммов

гуммиарабика — 50 граммов

уксуса 12 % — 25 граммов

сажи — 25 граммов

Бронзирование и серебрение дерева. Весь ящик или его части, предназначенные для бронзирования или серебрения, красят по намеченному трафарету, вырезанному из картона, масляной краской под цвет выбранной бронзировки, например, белилами — под алюминиевые порошки, зеленой — под темные порошки, охрой — под бронзовые порошки и т. д. К краске рекомендуем добавлять 25–30 процентов масляного лака.

Когда краска подсохнет и не будет оставлять следов на пальцах при прикасании к покрашенному месту, но будет еще липкой, покрашенное место ящика припудривают сильными, быстрыми ударами через марлевый тампон с бронзировальным порошком.

Нанесение рисунка серебром на материале. Материал для драпировки ящика радиоприемника или отверстия для динамика натягивают на рамку и на нем мягким графитовым карандашом или углем наносят контуры и очертания выбранного рисунка. Рисунок можно также нанести на материале через копировальную бумагу. Затем по сделанному на материале рисунку наносят кистью состав, приготовленный по следующему рецепту:

воды — 50 граммов

ляписа (азотно-кислое серебро) — 8 граммов

гуммиарабика — 5 граммов

Когда состав, нанесенный на материал кистью, высохнет, его снимают с рамки, смачивают в 10-процентном растворе формалина и проглаживают горячим утюгом. На выглаженном материале получается красивый рисунок чистым серебром.

2. Очистка от краски и лака

1) Старую краску или лак удаляют со стенок ящика крепким раствором щелока. Щелок приготовляют так: через марлю просеивают золу, в нее добавляют 8 процентов по весу свежегашеной извести и заваривают кипятком — до кашеобразной густоты.

Этот состав, нанесенный на поверхность со старой краской или лаком, быстро их размягчает, и краски легко счищаются с ящика обыкновенным скребком.

Для удаления с очищенного ящика остатков щелока рекомендуется стенки ящика протереть слабым раствором уксуса.

2) Малярные кисти после работы следует вымыть в мыльной воде. Запачканные и засохшие в краске малярные кисти в течение суток отмачивают в горячем растворе соды (200 г. на 0,5 л. воды), после чего их промывают в мыльной воде.

3) Для очистки алюминия и латуни (панели, ящики накладки и т. д.) от жирных пятен и налетов применяют следующий состав:

воды — 100 граммов

буры — 4 грамма

нашатырного спирта — 1 грамм.

Краткий перечень приведенных рецептов поможет радиолюбителям в их повседневной работе.

III. Литература

Для более полного представления об объеме, необходимых практических навыках и оборудовании на дому небольшой радиомастерской рекомендуем ознакомиться с книгами: «Мастерская радиолюбителя», части 1–2, изд. Радиоиздат, 1937.

«Мастерская радиолюбителя», изд. «Советское радио», 1948.

«Практические работы радиолюбителя», Госэнергоиздат, 1949.

Примечания

1

Наименование составных частей клея указано в порядке последовательности их смешивания.

2

Кипятится и растворяется в приведенном порядке.

3

Прибавлять, непрерывно помешивая раствор.

Content

РЕЦЕПТУРА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ (Консультация центрального радиоклуба)

I. СКЛЕИВАНИЕ

1. Столярный клей

2. Казеиновый клей

3. Другие рецепты для склеивания

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

1. Художественная отделка ящиков радиоаппаратуры

2. Очистка от краски и лака

III. Литература

Примечания